280 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL; 



\° Alliage NC4, 22 %\ Ni -\- 3 Cr non magnétique. 

 Variation moyenne a' = — 16,3 secondes (retard) par 

 degré et par 24 heures. 



X,j = 18,3.10-» {i,s = 18,8. 10-« 

 a = 189. 10-% 6 = 

 d'où : 



7j = — 0,000394 



Des expériences de flexion ont donné: E= 19,67; 

 la formule complète pour cet alliage sera donc : 



Eg = 19,67 ^1 —394. 10-« 6) 



.2® Alliage à 26,2 '/.de nickel, très peu magnétique. 

 Les expériences faites entre — 1 5° et -|- 30° et intro- 

 duites dans une formule quadratique dont les coeffi- 

 cients ont été calculés par la méthode des moindres 

 carrés ont donné : 



tt'= — 2,094 6' = — 0,039 



d'autre part : 



a, = 13,103. 10-% ^, = 0,0213. 10-« 



En effectuant les calculs comme il a été dit plus haut 

 et en tenant compte de la détermination directe du mo- 

 dule, on trouve la formule complète • 



Eq = 18,54[l —(51,6 6+0,95 6') 10-«] 



Le maximum du module résultant de cette formule, 

 se produit à — 26°,6. 



.3** Alliage à 27 ,9 %\ de nickel peu magnétique. 

 r* série. Expériences faites entre — ret-j- 55°. 



a' =^5,152 6'= — 0,077 



a, = 1 1 ,288.1 0-* p, = 0,0289.1 0-« 



